TCVN10083:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10083:2013 (ISO 20865:2002) về Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Năng lượng nén TIÊU CHUẨN QU Ố C GIA TCVN 10083:2013 ISO 20865:2002 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ Đ Ế NGOÀI - NĂNG LƯỢNG NÉN Footwear- Test methods for outsoles - Compression energy Lời nói đầu TCVN 10083:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 20865:2002. TCVN 10083:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 216 Giầy dép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ Đ Ế NGOÀI - NĂNG LƯỢNG NÉN Footwear- Test methods for outsoles - Compression energy 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định năng lượng nén của đế ngoài 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng phiên b ả n đ ược nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 10071 (ISO 18454) [1] ) , Gi ầ y dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của gi ầ y dép PrEN 13400:1998 [2] ) Footwear - Sampling location of components for footwear (Giầy dép - Vị trí lấy mẫu các chi tiết của giầy dép) ISO 5893, Rubber and plastics test equipment - Tensile, f lexural and compression types (constant rate o f traverse) - Description [Thiết bị thử cao su và chất dẻo - Loại kéo, uốn cong và nén (tốc độ của trục ngang không đ ổ i) - Mô tả] 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau Năng lượng nén (compression energy) Năng lượng tương ứng với biến dạng của vật liệu dư ớ i một lực cố định 5 000 N, tính bằng Jun. 4. Thiết bị, dụng cụ và vật liệu Phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ và vật liệu sau: 4.1. Thiết bị thử kéo Thiết bị thử kéo phải phù hợp với các yêu cầu của ISO 5893, có độ chính xác tương ứng với c ấ p độ B, với tốc độ của trục ngang không đổi 10 mm/min ± 2 mm/min. Yêu cầu thiết bị quán t í nh thấp có dụng cụ ghi biểu đ ồ lực tự động. 4.2. Khuôn thử , l à phần hậu của một phom giầy dép đã chuẩn hóa làm bằng polyetylen. Phom được phân đoạn trên một mặt phẳng thẳng đứng so với mặt đáy phom và tại 90° so với trục của phần hậu (xem H ì nh 1). Chiều dài của khuôn thử có liên quan đến kích cỡ giầy dép được cho trong B ả ng 1. B ả ng 1 - Bảng tóm tắt các kích th ư ớc của giầy dép Kích cỡ Kích thước Hệ Mondopoint (mm) Hệ Pháp Hệ Anh L mm I mm H mm h mm D mm L ê n đến 235 Lên đ ế n 36 Lên đến 3 65,0 ± 1 32,5 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0,5 L ê n đến 245 37/38 4/5 67,5 ± 1 33,7 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0,5 Lên đến 255 39/40 6 70,5 ± 1 35,0 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0,5 Lên đến 265 41/42 7/7, 5/8 72,5 ± 1 36,2 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0,5 Lên đến 275 43/44 9/10 75,5 ± 1 37,7 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0,5 Lên đến 285 45 và lớn hơn 11 và lớn hơn 77,5 ± 1 38,5 ± 1 60 ± 1 40 ± 1 14 ± 0 , 5 5. Lấy mẫu v à điều hòa mẫu Mẫu th ử được lấy theo prEN 13400:1998. Tất c ả các mẫu thử phải được điều h ò a theo TCVN 10071 (ISO 18454) trước khi thử. Thời gian điều hòa tối thiểu là 24 h, và cần có tối thiểu hai mẫu thử có cùng kích cỡ. 6. Phương pháp th ử Đặt đế ngoài với gót ở trên một bệ thép và nén khuôn thử vào đế ngoài, từ bên trong tại tâm của vùng gót ở tốc độ thử 10 mm/min ± 3 mm/min cho đến khi đạt được một lực 5 000 N. 7. Biểu thị kết qu ả Vẽ đồ thị của đường cong tải trọng/lực nén (xem H ì nh 2) đối với mỗi phép thử và xác định năng lượng nén E , t í nh b ằ ng Jun, được làm tròn đến 1 J, theo công thức: E = Trong đó: F là lực t ác dụng, tính bằng Niutơn; s là độ biến dạng, tính bằng mét. Kết quả được biểu thị l à giá trị trung bình. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo th ử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Các kết quả, được biểu thị theo điều 7; b) Cách nhận biết đầy đủ mẫu; c) Viện dẫn phương pháp thử của tiêu chuẩn này; d) Ngày thử. K í ch thước t í nh bằng milimét Hình 1 – Khuôn thử dùng cho phép thử năng lượng nén 1 Năng lượng hấp thụ (S-S’): Độ trễ. Sự chênh lệch giữa S và S' 2 Năng lượng nén (E): là năng lượng tương đương với chu kỳ của vật liệu từ 50 N đến 5 000 N, tính bằng Jun. 3 Năng lượng đàn hồi (S'): là năng l ượng tương đư ơ ng với chu kỳ ngược lại của vật liệu t ừ 5 000 N đến 0 N, tính bằng Jun. Hình 2 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO EN 344 Requirements and test methods for sa f ety, protective and occupational footwear for professional use. Phụ lục ZZ (tham khảo) Danh mục tiêu chuẩn hoàn toàn tương đương được viện dẫn trong Điều 2 Tiêu chuẩn Châu Âu Tiêu chuẩn quốc tế Tiêu chuẩn Quốc gia EN 12222:1997 ISO 18454 TCVN 10071 EN 13400:2001 ISO 17709 MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện d ẫ n 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Thiết bị, dụng cụ và vật liệu 5 Lấy mẫu và điều hòa mẫu 6 Phương pháp thử 7 Biểu thị kết quả 8 Báo cáo thử nghiệm Thư mục t à i liệu tham khảo Phụ lục ZZ (tham khảo) Danh mục tiêu chuẩn hoàn toàn tư ơ ng đương được viện dẫn trong Điều 2 [1] Xem Phụ lục ZZ [2] Tiêu chuẩn này hiện nay đ ã được thay bằng EN 13400:2001/AC:2003